TIP. NT ee De 
Liesiscn und Runens. Über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle. IL 217 
vermögens von 73.3 Prozent herab. Ob freilich der glatte Verlaut 
der Kurven in dem jenseits 274 gelegenen Spektralgebiet der Wirk- 
lichkeit entspricht oder nur durch die geringe Zahl der beobachteten 
Punkte bzw. durch die Inhomogenität der Reststrahlen vorgetäuscht 
wird, kann hier nicht entschieden werden. 
Um die ungewöhnliche Stärke und spektrale Breite der Gebiete 
metallischer Reflexion des Rutil (TiO,) möglichst deutlich hervortreten 
zu lassen, sei hier in Fig. 3 eine analoge Darstellung des Reflexions- 
spektrums von Quarz (SiO,) wiedergegeben. Die Kurven sind bis 154 
nach Messungen von Hrn. REınköger', von 154 ab nach unseren früheren 
Beobachtungen gezeichnet”. 
Den hohen Endwerten des Reflexionsvermögens von Rutil für den 
ordentlichen und außerordentlichen Strahl (64.4 bzw. 73.3 Prozent) 
entsprechen die ungewöhnlich großen Dielektrizitätskonstanten 83 bzw. 
167, welche nur wenig hinter den von Schmipt mittels Herrzscher 
Wellen gemessenen Werten 89 bzw. 173 zurückbleiben. Eine bessere 
Übereinstimmung war schon aus dem Grunde nicht zu erwarten, weil 
im Bereiche der hohen Breehungsexponenten eine geringe Änderung 
des Reflexionsvermögens eine sehr große Änderung des hieraus berech- 
neten Wertes der Dielektrizitätskonstanten zur Folge hat. Dement-' 
sprechend ergeben sich aus den Scnnmiptschen Dielektrizitätskonstanten ' 
Werte für R,, welche mit den von uns gemessenen Reflexionsvermögen 
für die langwellige Quecksilberdampfstrahlung innerhalb der Grenzen 
der Beobachtungsfehler übereinstimmen. 
4. Strontianit SrCO,. 
Die untersuchte Platte aus strahlig faserigem Aggregat von Drenstein- 
furt in Westfalen war 6x 6 cm groß, gut ebengeschliffen und poliert, 
zeigte aber einige Sprünge und Löcher, welche die Einführung einer 
Korrektion von 5 Prozent notwendig machten. Die Faserrichtung, 
d. i. die Richtung der Vertikalachse der Elementarkristalle, verlief in 
einem etwa 4x4 cm großen Teil der Oberfläche einigermaßen parallel, 
so daß eine Untersuchung des Materials mit polarisierter Strahlung 
lohnend erschien. Immerhin kamen auch in dem untersuchten Flächen- 
stück an einigen Stellen Abweichungen der Faserrichtung bis zu 30° 
vor, so daß die Verschiedenheit des Reflexionsvermögens für parallel 
und senkrecht zur Faserrichtung polarisierte Strahlung in Wirklichkeit 
etwas größer ist, als es aus unseren in der Tabelle aufgeführten Beob- 
achtungen hervorgeht. Eine graphische Darstellung dieser Versuchs- 
ergebnisse findet sich in Fig. 2. Die beiden Reflexionskurven für den 
! O. Reinkoger, Dissertation. Berlin ıgro. 
zuIoSeRon,: 
